## SINTESIS KOMPOSIT FIBER-SILIKA DARI ABU SEKAM PADI DAN PULP DENGAN METANOL
Aulia Azra Muhammad 1)* , Devira Andyna Venisia 2) , Retno Dewati 3) .
Program Studi Teknik Kimia Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jawa Timur Jalan Raya Rungkut Madya No. 1, Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur 60294, Indonesia (031) 8706369
*Aulia Azra Muhammad: E-mail : azramhmd@gmail.com

## Abstrak
Komposit  merupakan  suatu  jenis  bahan  baru  hasil  rekayasa  yang  terdiri  dari  dua  atau  lebih  bahan dimana  sifat  masing  –  masing  bahan  berbeda  atau  sama  lainnya.  Saat  ini  banyak  dikembangkan  komposit berbasis serat alami sebagai pengganti serat sintetis, salah satunya adalah Komposit Fiber-Silika yang berasal dari  proses  sintesis  pulp  dengan  abu  sekam  padi  dengan  adanya  penambahan  asam  pada  proses  asidifikasi. dipilih  sumber  silika  dari  abu  sekam  padi  karena  sumbernya  yang  berlimpah,  mudah  diperoleh,  dan  dapat meningkatkan daya guna dari limbah pertanian. Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan sintesis silika- selulosa  dari  sodium  silika  dan  pulp  dengan  pengaruh  metanol  yang  berfungsi  untuk  meregenerasi  selulosa sehingga membentuk fiber. Proses yang digunakan adalah proses ekstraksi. Abu sekam padi di ekstraksi dengan larutan  natrium  hidroksida,  kemudian  dicampur  dengan  larutan  pulp.  Dari  hasil  penelitian  yang  didapat, komposit  Fiber-Silika  dapat  dibuat  menggunakan  fiber  selulose  dari  silika  dan  pulp  dengan  metanol. Pencampuran  pulp  dengan  metanol  mampu  meregenerasi  selulose  dan  membentuk  presipitat  fiber  selulose. Kemudian, berdasarkan hasil analisa yang dilakukan, kadar silika terbesat terdapat pada pulp 0,3 gram pH 6 dengan kandungan sebesar 97,6 %.
Kata kunci: ekstraksi., Fiber-Silika ; komposisi

## SYNTHESIS OF FIBER-SILICA COMPOSITE FROM RICE HUSK ASH AND PULP WITH METHANOL

## Abstract
Composite is a new type of material made from two or more materials in which the properties of each material  are  different.  Now  many  natural  fiber-based  composites  have  been  developed  as  substitutes  for synthetic fibers, one of them is Fiber-Silica Composites originating from the process of pulp synthesis with rice husk  ash  with  the  addition  of  acid  in  the  acidification  process.  This  research  was  conducted  to  develop  the synthesis  of  silica-cellulose  from  sodium  silica  and  pulp  with  the  influence  of  methanol  which  functions  to regenerate cellulose to form fibers. The process used the extraction process. Rice husk ash was extracted with sodium  hydroxide  solution,  then  mixed  with  pulp  solution.  From  the  research  results  obtained,  Fiber-Silica composites can be made using cellulose fiber from silica and pulp with methanol. Mixing the pulp with methanol can regenerate cellulose and form precipitates of cellulose fiber. Then based on the results of the analysis, the highest silica content was found in pulp 0.3 gram pH 6 with a content of 97.6%.
Key words: Fiber-Silica composite ; extraction.

## PENDAHULUAN
Pada  era  modern  ini,  material  komposit berkembang  sangat  pesat.  Baik  pada  industri  kecil, menengah,  ataupun  skala  besar.  Hal  ini  karena sifatnya  yang  kuat,  ringan,  dan  tahan  korosi.  Selain itu,  pembuatan  material  komposit  yang  sederhana
dan  ekonomis  serta  dapat  diatur  sesuai  dengan kebutuhan  yang  diinginkan.  Faktor  inilah  yang mendorong material ini terus berkembang. Pengerti- an  komposit  menurut  (Kroschwitz,  1986)  adalah bahan  yang  terbentuk  apabila  dua  atau  lebih komponen  yang  berlainan  digabung.  Kemudian (Rijswijk  and  Brouwer,  2001)  dalam  bukunya
Natural  Fibre  Composites  menjelaskan  komposit adalah bahan hibrida yang terbuat dari resin polimer diperkuat  dengan  serat,  menggabungkan  sifat-sifat mekanik  dan  fisik.  Dengan  adanya  perbedaan  dari material  penyusunannya  maka  komposit  antar material  harus  berikatan  dengan  kuat.  Sintesis komposit  berbahan  dasar  limbah  telah  banyak dikembangkan  dengan  berbagai  macam  metode  dan beragam  aplikasi.  Keberadaan  selulosa  dan  silika  di dalam  abu  sekam  padi  dapat  dimanfaatkan  lebih lanjut  untuk  mensintesa  suatu  material  komposit. Penelitian  dalam  bidang  sintesis  komposit  fiber silika  dari  pulp  dan  geothermal  sludge  juga  telah dilakukan  sebelumnya.  Namun  pada  penelitian tersebut  didapatkan  bahwa  partikel  silika  belum terdispersi  secara  merata  dalam  permukaan  fiber selulosa.  Kemudian  (Of  et  al.,  2019)  meneliti pembuatan Komposit Fiber-Silika dengan memanfa- atkan  material  dari serbuk kayu, material nanokom- posit  dari  tanah  liat,  material  nanokomposit  dari sampah  kering  dan  material  nanokomposit  dari koran  bekas.  Menurut  (Prangeta,  2012)  dengan memanfaatkan limbah pohon aren dengan ijuk (serat alami)  sebagai  pengganti  serat  sintetis  diharapkan akan  mengurangi  pencemaran  terhadap  lingkungan serta  dapat  meningkatkan  nilai  dari  limbah  tersebut dan produk yang akan dihasilkan akan memiliki nilai ekonomi  yang  tinggi.  Serat  sintetis  yang  biasa digunakan dalam pembuatan aksesoris memiliki nilai ekonomi yang tinggi.
Silika  terdapat  dalam  mineral  seperti  kaolin, zeolit,  kristobalit  dan  kuarsa.  Bahkan  silika  juga dapat dijumpai dalam bahan limbah dengan kandung -an  yang  besar,  seperti  dalam  limbah  pertanian  abu sekam  padi  (Handayani,  Nurjanah  and  Rengga, 2014), limbah geothermal sludge (Muljani, Wahyudi and  Sumada,  2018),  dan  limbah  abu  bagasse (Sumada, S and L, 2017). Silika dari sumber limbah tersebut  dapat  diaplikasikan  lebih  lanjut  dengan fungsi  yang  beragam  seperti  sebagai  bahan  untuk sintesis  material  komposit  (Muljani,  Wahyudi  and Sumada, 2018). Nilai paling umum kandungan silika (SiO2)  dalam  abu  sekam  padi  adalah  94-96%  dan apabila  nilainya  mendekati  atau  dibawah  90% kemungkinan  disebabkan  oleh  sampel  sekam  yang terkontaminasi  oleh  zat  lain  yang  kandungan silikanya  rendah.  Abu  sekam  padi  apabila  dibakar secara  terkontrol  pada  suhu  tinggi  sekitar  (500- 600 o C)  akan  menghasilkan  abu  silika  yang  dapat dimanfaatkan  berbagai  proses  kimia.  (Prasetyoko, 2001).  Pada  proses  pembakaran  akibat  panas  yang terjadi  akan  menghasilkan  perubahan  struktur  silika yang  berpengaruh  pada  dua  hal,  yaitu  tingkat aktivitas  pozolan  dan  kehalusan  butiran  abu.  Pada tahap  awal  pembakaran  abu  sekam  padi  menjadi kehilangan  berat  pada  suhu  100 o C,  pada  saat  itulah hilangnya  sejumlah  zat  dari  sekam  padi  tersebut. Pada  suhu  300 0 C,  zat-zat  yang  mudah  menguap mulai  terbakar  dan  memperbesar  kehilangan  berat.
Kehilangan  berat  terbesar  terjadi  pada  suhu  antara 400-500 0 C,  pada  tahap  ini  pula  terbentuk  oksida karbon.  Di  atas  suhu  600 0 C  ditemukan  beberapa formasi  quartz.  Jika  temperatur  ditambah,  maka sekam  berubah  menjadi  kristal  silika.  (Fuadi, Sumarni and Katiman, 2019)
Dalam penelitian ini dipilih sumber silika dari abu  sekam  padi  karena  sumbernya  yang  berlimpah, mudah  diperoleh,  dan  dapat  meningkatkan  daya guna  dari  limbah  pertanian.  Selain  didukung  oleh jumlah  yang  melimpah,  silika  sekam  padi  dapat diperoleh  dengan  sangat  mudah  dan  biaya  yang relatif  murah,  yakni  dengan  cara  ekstraksi  alkalis (Kalapathy,  Proctor  and  Shultz,  2001).  Selain  itu, sekam  padi  merupakan  satu  sumber  penghasil  silika terbesar  karena  mengandung  silika  sebanyak  87%- 97%  berat  kering  setelah  mengalami  pembakaran sempurna  (Hassan,  2017).  Pengambilan  silika  dari abu  sekam  padi  menggunakan  metode  ektraksi dengan pelarut NaOH.
Dalam  penelitian  ini  digunakan  pelarut methanol dengan tujuan agar pulp dapat membentuk fiber.  Pulp  yang  yang  mengandung  selulosa  dan hemiselulosa.  Menurut  (Jia  et  al.,  2011),  ketika selulosa  dicampurkan  ke  methanol  maka  selulose akan  terpresipitasi  dan  membentuk  fiber.  Setelah terbentuk  fiber  pada  selulosa,  maka  ditambahkan NaSiO2 yang telah diekstraksi dari abu sekam padi, sehingga  material  komposit  Selulosa-silika  akan terbentuk  dikarenakan  silika  akan  mentutup  fiber pada  selulosa.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk mengembangkan sintesis silika-selulosa dari sodium silika  dan  pulp  dengan  pengaruh  methanol  yang berfungsi  untuk  meregenerasi  selulosa  sehingga membentuk  fiber.  Dalam  hal  ini  dilakukan  kondisi peubah berupa konsentrasi selulosa yang diharapkan untuk  mengetahui  waktu  pembentukan  komposit silika-selulosa yang terbaik serta untuk memaksimal- kan silika  yang dapat tertananam didalam permuka- an  fiber  selulosa.  Selain  itu,  dilakukan  kondisi peubah pH dengan menggunakan larutan asam sitrat yang  dilarutkan.  Perubahan  pH  ini  dimaksudkan untuk mengetahui luas permukaan dan diameter pori komposit  yang  terbentuk  pada  beberapa  kisaran  pH yang digunakan.
Tujuan dari penelitian ini yaitu pertama untuk membuat komposit Fiber-Silika dari abu sekam padi dan pulp dengan metanol. Kedua, untuk mengetahui pengaruh  pH,  silika,  konsentrasi  selulose  dan penambahan  methanol  pada  pembuatan  komposit Fiber-Silika.

## METODE PENELITIAN Bahan
Bahan  yang  digunakan  untuk  penelitian  ini adalah  natrium  hidroksida,  sekam  padi,  pulp,  asam sitrat, metanol dan aquadest.
Alat
Gambar 1. Rangkaian Alat Ekstraksi
Gambar  2. Rangkaian  Pencampuran  Na2SiO3 dengan Asam Sitrat

## Prosedur
1. Persiapan Alat
Alat  –  alat  yang  akan  digunakan  dalam penelitian  ini  harus  dibersihkan  dengan  air  terlebih dahulu agar tidakterkontaminasi.
2. Persiapan bahan
a. Pembuatan ekstrak Natrium silikat Sekam  padi  yang  sudah  dikeringkan  dibakar pada suhu (500° C - 600° C) untuk memperoleh abu dari  sekam  padi  (Ednor,  2016).  Abu  sekam  seberat 68,57 gram dilarutkan dengan 1 liter NaOH 2 N dan diaduk dengan kecepatan 200 rpm pada suhu 100°C selama  1  jam  di  atas  heating plate stirer. Memisah kan ekstrak silikat dengan padatannya menggunakan kertas  saring.  Ekstrak  yang  didapat  (Na2SiO3) sebagai bahan baku untuk penelitian ini
b. Pembuatan Larutan Pulp
Pulp yang sudah dikecilkan ukurannya, sesuai variable (0,1;0,2;0,3;0,4;0,5 g) dimasukkan ke dalam beaker  glass.  Kemudian  ditambahkan  methanol sebanyak  20  –  50  ml  sesuai  berat  pulp  sampai  pulp larut. Akan didapat larutan pulp.
3. Sintesis Komposit Fiber-Silika Ekstrak yang didapat (Na¬2SiO3) diencerkan menggunakan air dengan perbandingan 1:3 (1 untuk larutan  Na¬2SiO3  dan  3  untuk  air).  Kemudian larutan  tersebut  dicampur  dengan  larutan  pulp.
Penambahan  asam  sitrat  sesuai  dengan  variable  pH (4,5,6,7,8).  Kemudian  dilakukan  proses  aging  dan biarkan  gel  atau  precipitate  terbentuk  secara sempurna.  Setelah  itu  lakukan  penyaringan  untuk mengambil  gelnya.  Gel  yang  di  dapat,  kemudian dicucui dengan air dan dilanjutkan ke proses drying. Proses  drying  dilakukan  dengan  bantuan  oven  pada suhu  100°  C  selama  4  jam.  Setelah  itu  hasilnya  di analisa menggunakan analisa SEM dan XRF

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses  sintesis  silika  adalah  proses  yang sangat  bergantung  pada  keadaan  yang  digunakan saat  sintesis  berlangsung.  Adapun  faktor  tersebut adalah sebagai berikut:
1. pH
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  (Hassan, 2017),  menyatakan  bahwa  semakin  besar  pH  akan berpengaruh  pada  waktu  aging  yang  diperlukan. Contohnya  pada  pH  2  diperlukan  waktu  aging selama  5  hari dan  untuk  pH 10  waktu  aging  selama 12 hari pada berat cmc sama. Selain waku aging pH juga mempengaruhi luas permukaan dan pori dimana pada  pH  2  diperoleh  diameter  pori  sebesar  3.95278 nm  dan  luas  permukaan  sebesar  58.389  m2/g. Sedangkan  untuk  pH  10  didapatkan  diameter  pori sebesar  3  nm  dan  luas  permukaan  sebesar  19.801 m2/g.
2. Konsentrasi silika pada sumbernya Silika  dihasilkan  dari  natrium  silikat, konsentrasi  sodium  silikat  memiliki  pengaruh  yang besar  pada  sintesis  silika  gel.  Konsentrasi  silikat secara signifikan memiliki efek pada luas permukaan dan ukuran partikel, karena nukleasi dan pertumbuhan  reaksi  partikel  silika  saat  pembuatan silika.  Pada  konsentrasi  silikat  yang  lebih  rendah, luas  permukaan  silika  biasanya  meningkat  sampai luas  permukaan  maksimum  tercapai.  (Liou  and Yang, 2011) 3. Efek konsentrasi selulosa (Hassan, 2017) dalam penelitiannya melaporkan  bahwa  semakin  besar  konsentrasi selulosa  yang  ditambahkan  pada  saat  sintesis  maka akan  mempengaruhi  waktu  pembentukan  komposit yang  semakin  singkat,  hal  ini  disebabkan  oleh semakin  banyaknya  silika  yang  dapat  secara langsung terikat ke dalam permukaan selulosa. 4. Efek penambahan Methanol
Dalam  penelitian  ini  digunakan  pelarut methanol dengan tujuan agar pulp dapat membentuk fiber.  Pulp  mengandung  selulosa  dan  hemiselulosa. Menurut  (Lu  et  al.,  2012),  ketika  selulosa dicampurkan  ke  methanol  maka  selulose  akan terpresipitasi  dan  membentuk fiber. Setelah terben- tuk  fiber  pada  selulosa,  maka  ditambahkan  NaSiO2 yang telah diekstraksi dari abu sekam padi, sehingga material  komposit  Selulosa-silika  akan  terbentuk dikarenakan  silika  akan  mentutup  fiber  pada selulosa.
Keterangan : 1. Motor Pengaduk 2. Thermometer 3. Tutup 4. Beaker Glass 5.  Hot  Plate  /  Kompor listrik Keterangan : 1. Buret 2. Statif 3. Klem 4. pH meter 5. Beaker glass 6. Magnetic Stirrer
Pengaruh  Kondisi  Terhadap  Produk  Silika. Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan diperoleh hasil pada grafik berikut ini :
Gambar  2. Pengaruh  Penambahan  Pulp,  Metanol dan Asam Sitrat Terhadap Produk Silika.
Dapat  dilihat  dari  grafik  diatas,  pada  pH tinggi  (pH  6,7  dan  8)  setelah  melalui  proses  drying komposit  yang  dihasilkan  memiliki  struktur  yang keras  serta  cenderung  memiliki  warna  putih kekuningan.  Sedangkan  pada  pH  rendah  (pH  4  dan 5)  setelah  melalui  proses  drying  komposit  yang dihasillkan memiliki struktur yang tidak terlalu keras serta  cenderung  memiliki  warna  putih  transparant. Hal  ini  dikarenakan  pada  saat  proses  titrasi, penambahan asam sitrat lebih sedikit pada pH tinggi (pH  6,7  dan  8).  Sedangkan  penambahan  asam  sitrat pada pH rendah (pH 4 dan 5) lebih banyak. Sehingga warna  produk  yang  dihasilkan  berbeda  dan  waktu aging  yang  dibutuhkan  pada  pH  tinggi  (pH  6,7  dan 8)  lebih  sedikit  dibandingkan  waktu  aging  yang dibutuhkan pada pH rendah (pH 4 dan 5).  Penamba- han  metanol  menyesuaikan  dengan  variable  berat pulp. Ikatan yang kuat oleh Selulose mengakibatkan produk  yang  dihasilkan  bukan  berupa  lembaran, tetapi  berupa  gumpalan  yang  keras  dan  warna  yang dihasilkan  tidak  putih  bersih  namun  sedikit  keruh bahkan  kekuningan.  Produk  fiber  silika  juga mempunyai  kekuatan  yang  keras  dan  sulit  untuk dihancurkan.  Dari  sini  juga  dapat  disimpulkan bahwa  pencampuran  antara  pulp  dan  methanol mampu menghasilkan ikatan fiber – silika yang kuat.
Selulosa (C6H10O5)n adalah polimer beran- tai panjang polisakarida karbohidrat, dari β-glukosa. Selulosa  merupakan  karbohidrat  utama  yang disintesis oleh tanaman dan menempati hampir 60% komponen  penyusun  struktur  tanaman.  Selulosa tidak  dapat  dicerna  oleh  manusia  dan  tidak  larut dalam  air  dan  pelarut  organik,  tetapi  larut  dalam larutan  kuprik  hidroksida  berammonia,  larutan  zink klorida, asam  hidroklorik. Selulosa  tidak  memberi- kan  warna  biru  dengan  iodin.  Selulosa  merupakan struktur  dasar  sel-sel  tanaman,  oleh  karena  itu merupakan  bahan  alam  yang  paling  penting  yang dibuat  oleh  organisme  hidup.  Selulosa  tidak  pernah ditemukan  dalam  keadaan  murni  di  alam,  tetapi
selalu  berasosiasi  dengan  polisakarida  lain  seperti lignin, pectin, hemiselulosa, dan xilan.
Hasil Analisa SEM
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j)
Gambar  3. Hasil  Uji  SEM  Fiber  Silika  dengan variasi jumlah pulp dan pH yang berbeda.
Dari percobaan yang dilakukan, didapatkan hasil terbaik pada variable pulp 0,3 gram pH 5, 6, 7 dan  8  dilihat  dari  kondisi  fisik  produk.  Dimana produk memiliki tekstur yang lebih keras. Maka dari itu, sampel  yang  dianalisa  adalah  sampel mengan- dung  pulp  0,3  gram  dan  pulp  0,5  gram.  Gambar diatas  merupakan  hasil  analisa  SEM  pada  produk fiber silika. Gambar (a) perbesaran 1000 kali dan (b) perbesaran  3000  kali  dengan  pulp  sebesar  0,3  gram dan  pH  5.  Gambar  (c)  perbesaran  500  kali  dan  (d) perbesaran  1000  kali  dengan  pulp  sebesar  0,3  gram dan  pH  6.  Gambar  (e)  perbesaran  500  kali  dan  (f) perbesaran 3000 kali dengan pulp sebesar 0,3 gram
Aulia Azra Muhammad 1)* , Devira Andyna Venisia 2) , Retno Dewati 3) : Sintesis komposit fiber-silika dari abu sekam padi dan pulp dengan metanol
dan  pH  7.  Gambar  (g)  perbesaran  500  kali  dan  (h) perbesaran  1000  kali  dengan  pulp  sebesar  0,3  gram dan  pH  8.  Gambar  (i)  perbesaran  500  kali  dan  (j) perbesaran  BSE  1000  kali  dengan  pulp  sebesar  0,5 gram dan pH 7.
Hasil  analisa  SEM  pada  fiber  silika  diatas menunjukan bahwa polimerisasi pembentukan komposit  telah  terbentuk  dengan  tertanamnya  silika pada  permukaan  fiber.  Pada  penelitian  sebelumnya yang  dilakukan  oleh(Oktavian,  n.d.)  polimerisasi pembentukan  komposit  masih  belum  sempurna dikarenakan  kondisi  fiber  selulose  dari  pulp  belum mengikat  silika  secara  teratur  yang  ditandakan dengan  adanya  selulose  yang  berbentuk  batang panjang masih terpisah dari silika.
Sedangkan pada percobaan ini selulose dari pulp  telah  mengikat  silika  secara  lebih  teratur  yang ditandakan  dengan  banyaknya  silika  yang  tertanam pada  permukaan  fiber  selulose  (gambar  j).  Hal  ini menandakan  dengan  adanya  pulp  yang  dicampur dengan  methanol fiber  selulose  bekerja dengan baik dalam  mengikat  silika.  Metanol  berpengaruh  pada proses  pengikatan  ini,  ketika  selulosa  dicampurkan ke dalam methanol maka selulosa akan terpresipitasi membentuk  fiber.  Setelah  terbentuk  fiber  pada selulosa,  maka  ditambahkan  NaSiO2  yang  telah diekstraksi  dari  abu  sekam  padi,  sehingga  material komposit Selulosa-silika akan terbentuk dikarenakan silika  akan  mentutup  fiber  pada  selulosa.  Berbeda dengan  penelitian  sebelumnya  yang  tidak  dicampur dengan  methanol  fiber  selulose  masih  belum maksimal dalam mengikat silika.

## Hasil Analisa XRF
Tabel  1. Hasil  analisa  XRF  pada  produk  fiber  – silika dengan pulp 0,3 gram.
Komponen pH 6 (pulp 0,3 gr) pH 5 (pulp 0,5 gr) SiO 2 97,6 95,3 K 2 O 1,1 1,1 CaO 0,86 1,2 Fe 2 O 3 0,17 0,16 NiO 0,02 0,02 CuO 0,083 0,088 Yb 2 O 3 0,1 0,10 P 2 O 5 0 2,1 ZnO 0 0 Re 2 O 7 0 0
Dari percobaan yang dilakukan, didapatkan hasil terbaik pada variable pulp 0,3 gram pH 6, 7, 8 dan  pulp  0,5  gram    pH  7  dilihat  dari  kondisi  fisik produk. Dimana produk memiliki tekstur yang lebih keras.  Maka  dari  itu,  sampel  yang  dianalisa  adalah sampel  mengandung  pulp  0,3  gram  dan  pulp  0,5 gram.
Hasil  Analisa  produk  komposite  silika- selulose  dengan  konsentrasi  NaOH  2N  dan  larutan asam  sitrat  1  N  dengan  rasio  pengenceran  Natrium
Silika 1:3 menggunakan Analisa XRF menunjukkan produk  dengan  kandungan  Si  tertinggi  pada penambahan  pulp  0,3  gram  dengan  pH  6  yang memiliki  kandungan  sebesar  93,6%.  Sedangkan kandungan  silika  terendah  ada  pada  penambahan pulp  0,5  gram  dengan  pH  7  yang  memiliki kandungan sebesar 90,3%.
Pada hasil analisa XRF Oxida, menunjukan produk  dengan  kandungan  SiO2  tertinggi  pada penambahan  pulp  0,3  gram  dengan  pH  6  memiliki kandungan  97,6%  dan  kandungan  SiO2  terendah pada  penambahan pulp  0,5  gram  dengan pH  7  yang memiliki  kandungan  95,3%.  Dapat  disimpulkan kondisi optimum ekstraksi dicapai pada penambahan pulp 0,3 gram dengan pH 6.

## SIMPULAN
Komposit  fiber  silika  dapat  dibuat  dengan menggunakan fiber selulose dari pulp yang dicampur dengan methanol dan silika yang diekstraksi dari abu sekam  padi.  Pencampuran  pulp  dengan  methanol mampu  meregenerasi  selulose  dan  membentuk presipitat  fiber  selulose.  Kadar  silika  terbesar terdapat pada pulp 0,3 gram pH 6 dengan kandungan sebesar  97,6  %.  Semakin  banyak  kandungan  pulp semakin mudah fiber selulose dalam mengikat silika. pH  dapat  mempengaruhi  proses  aging  dimana semakin  rendah  pH  maka  waktu  aging  semakin lama.

## SARAN
Dari  hasil  penelitian  yang  telah  kami lakukan, kami  memberikan  saran  berupa penamba- han  berat  pulp  pada  variabel  pembuatan  komposit fiber  silika.  Kemudian  perlu ditingkatkannya  filtrasi untuk  menghilangkan  zat  pengotor  yang  dapat mempengaruhi kualitas produk fiber silika.

## DAFTAR PUSTAKA
Ednor,  M.,  2016.  Kuat  Tekan  Dan  Perubahan  Berat Mortar  Menggunakan  Bahan  Tambah  Abu Sekam Padi.
Fuadi,  R.,  Sumarni,  S.  and  Katiman,  S.,  2019. Analisis Pengaruh Jerami Padi Sebagai Bahan Pengisi  Batako  Dengan  Perekat  Lem  Kayu Jenis Pvac Ditinjau Dari Berat Isi, Kuat Tekan Dan  Daya  Serap  Air. Indonesian  Journal  Of Civil Engineering Education , 4(2), pp.60–69.
Handayani, P.A., Nurjanah, E. and Rengga, W.D.P., 2014.  Pemanfaatan  Limbah  Sekam  Padi Menjadi  Silika  Gel. Jurnal  Bahan  Alam Terbarukan , 3(2), pp.55–59.
Hassan,
2017.
Sintesis dan karakterisasi nanokomposit
cellulose-silica hybrid berbahan abu sekam padi dan cmc (carboxymethyl  cellulose).  Jurnal  Teknik Kimia, 1(3), pp.222–231.
Jia, N., Li, S.M., Ma, M.G., Zhu, J.F. and Sun, R.C., 2011.  Synthesis  and  characterization  of cellulose-silica
composite
fiber in ethanol/water  mixed  solvents. BioResources , 6(2), pp.1186–1195.
Kalapathy,  U.,  Proctor,  A.  and  Shultz,  J.,  2001.  A simple  method  for  production  of  pure  silica from rice hull ash. Fuel and Energy Abstracts , 42(1), p.45.
Kroschwitz,  E.J.I.,  1986.  Concise  encyclopedia  of polymer  science  and  engineering. JAWRA Journal  of  the  American  Water  Resources Association , 47(6), pp.1364–1371. Liou,  T.H.  and  Yang,  C.C.,  2011.  Synthesis  and surface  characteristics  of  nanosilica  produced from alkali-extracted rice husk ash. Materials Science  and  Engineering  B:  Solid-State Materials  for  Advanced  Technology ,  [online]
176(7), pp.521–529. Available at: <http://dx.doi.org/10.1016/j.mseb.2011.01.00 7>.
Lu, J., Li, X., Zhao, J. and Qu, Y., 2012. Enzymatic saccharification  and  ethanol  fermentation  of reed pretreated with liquid hot water. Journal of Biomedicine and Biotechnology , 2012.
Muljani,  S.,  Wahyudi,  B.  and  Sumada,  K.,  2018. Acredited :  SK  No  .:  60  /  E  /  KPT  /  2016 Website: http://ejournal.undip.ac.id/index.- php/reaktor/  Synthesis  of  Matrix  Si-K-HAs Gel from Geothermal Sludge and Peat. 18(2), pp.76–83.
Of, C., Rubber,  N., Husk,  R., On, N., Properties, R. and Rubber, O.F., 2019. Komposit karet alam dan nanosilika sekam padi. pp.30–37.
Oktavian, A., n.d. Sintesis fiber silika komposit dari pulp   dan  geothermal  sludge.  (1),  pp. 1 –6. Prangeta, R.S.,  2012.   Pemanfaatan   Limbah Ijuk (Serah Alami) dalam Pembuatan Kompo- sit sebagai Bahan Aksesoris Kendaraan.pdf.
Prasetyoko, D., 2001. Pengoptimuman Sintesis Zeo- lit Beta dari pada Silika Abu Sekam Padi Pen- cirian dan Tindak Balas Pemangkinan Friedel Crafts. 1, pp.7–12.
Rijswijk,  K.  Van  and  Brouwer,  W.D.,  2001.  Appli- cation  of  Natural  Fibre  Composites  in  the Development of Rural Societies. (December).
Sumada,  K.,  S,  K.A.P.  and  L,  B.A.,  2017.  Karakte- ristik Natrium Silika Dari Geothermal Sludge Dan Abu Bagasse the Study of Silica Charac- teristics  of  Geothermal. Jurnal  Teknik  Kimia , 11, pp.60–64.